KARAKTERISASI TiO 2 /KARBON AKTIF DARI AMPAS KOPI DAN UJI ADSORPSI-NYA TERHADAP LIMBAH TETRASIKLIN
(C 22 H 24 N 2 O 8 )
Frastica Deswardani 1 , Damris Muhammad 2 , Poni Dwi Manda 1*
1 Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi, 36361, Indonesia
2 Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi, 36361, Indonesia * emal: vonidwimanda@gmail.com

## ABSTRAK
TiO 2 /Karbon aktif dari ampas kopi telah berhasil dilakukan. Sampel karbon aktif diuji kualitasnya dengan melakukan uji kadar air, kadar abu dan daya serap Iod yang selanjutnya dibandingkan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-3730-1995. Uji kadar air karbon aktif ampas kopi adalah 13,8 % (SNI: maks 15%), kadar abu adalah 9,7% (SNI: maks 10%), dan daya serap Iod  adalah  1.173,8  mg/g  (SNI:  min  750  mg/g).  Ketiga  uji  menunjukkan  bahwa  kualitas  karbon  aktif  sudah  sesuai  dengan SNI.Selanjutnya, TiO 2 /Karbon aktif dikarakterisasi dengan spektrofotometer UV-Vis untuk menentukan nilai energi gapnya dan menunjukkan hasil nilai energi gapnya yaitu sebesar 3 eV. Hasil Fourier Transform Infra Red (FTIR) untuk sampel karbon aktif ampas kopi menunjukkan puncak serapan untuk gugus C-H (2934,16 cm -1 ), C=C (1581,75 cm -1 ), C-O (1236,37 cm -1 ) dan C-C (580,91 cm -1 ) yang merupakan khas ikatan vibrasi karbon aktif. Keberadaan air juga masih dapat dilihat dengan adanya puncak serapan O-H (3674,95 cm -1 ). Pada sampel TiO 2 murni terdapat puncak serapan milik Ti-O-Ti (600,94 cm -1 dan 493,10 cm -1 ). Pada  sampel  TiO 2 /Karbon  aktif  juga  terdapat  puncak  serapan  Ti-O-Ti  (600,94  cm -1 dan  524,64  cm -1 )  yang  menunjukkan keberadaan TiO di dalam sampel.  Puncak serapan oleh Ti-O-C yang merupakan gugus fungsi khusus milik TiO 2 juga muncul pada bilangan gelombang 1505,63 cm -1 . Hasil uji adsorpsi menunjukkan persentase degradasi yang relatif rendah untuk variasai waktu 4, 5, dan 6 jam berturut-turut yaitu 8,5%, 2,71% dan 28,84%.
Kata Kunci : Ampas kopi; energi gap; gugus fungsi; TiO 2 /karbon aktif; uji adsorpsi

## ABSTRACT
[Characterization  of  TiO 2 /Activated  Carbon  From  Coffee  Grounds  and  Its  Adsorption  Test  against Tetracycline  Waste  (C 22 H 24 N 2 O 8 )] TiO 2 /Activated  carbon  from  coffee  grounds  has  been  successfully  carried  out.  Activated carbon  samples  were  tested  for  quality  by  testing  water  content,  ash  content  and  Iod  absorption  which  were  then  compared  with Indonesian National Standard (SNI) 06-3730-1995. The water content of coffee grounds activated carbon was 13.8% (SNI: max 15%), ash content 9.7% (SNI: max 10%) and Iod absorption was 1,173.8 mg/g (SNI: min 750 mg/g). The three tests show that the  quality  of  activated  carbon  is  in  accordance  with  SNI.  Futhermore,  TiO 2 /activated  carbon  was  characterized  by  UV-Vis spectrophotometer to determine the value of energy gap that is 3 eV. The results of Fourier Transform Infra Red (FTIR) for coffee grounds activated carbon samples showed absorption peaks of C-H (2934.16 cm -1 ), C=C (1581.75 cm -1 ), C-O (1236.37 cm -1 ) and C-C (580.91 cm -1 ) which is a typical bond vibration of activated carbon. The presence of water can still be seen by the presence of an O-H absorption peaks (3674.95 cm -1 ). In the pure TiO 2 sample, there are absorption peaks belonging to Ti-O-Ti (600.94 cm -1 and 493.10 cm -1 ) which indicate the presence of TiO 2 in the samples. In the TiO 2 /activated carbon sample, there are also Ti-O-Ti absorption  peaks  (600.94  cm -1 and  524.64  cm -1 )  which  indicate  the  presence  of  TiO 2 in  the  sample.  Then  there  is  also  an absorption  peaks  of  Ti-O-C  (1505.63  cm -1 )  which  is  a  typical  absorption  of  TiO 2 that  has  bonded  with  activated  carbon.  The adsorption  test  results  showed  a  relatively  low  percentage  of  degradation,  namely  for  time  variations  of  4,  5,  and  6  hours  were 28.5%, 28.71% and 28.84%, respectively.
Keywords : coffee grounds; gap energy; functional groups; TiO 2 /activated carbon,; adsorption test

## PENDAHULUAN
Semikonduktor  menjadi s alah  satu  jenis material  yang  paling  banyak  diamati  karena karakteristik yang dimilikinya. Dimana semikonduktor  memiliki  konduktivitas  diantara bahan isolator dan konduktor yaitu 10 -5 < <10 5 Ω - 1 m -1 .  Semikonduktor  merupakan  material  yang memiliki  pita  valensi  yang  terisi  penuh,  seperti halnya  isolator  namun  memiliki  energi  gap  yang kecil.  Pada  suhu  0  Kelvin  semikonduktor  dapat berprilaku  seperti  isolator  dan  saat  suhu  dinaikkan kesuhu  ruang  semikonduktor  dapat  berprilaku seperti konduktor (Gautreau dan Savin, 2006).
Salah  satu  semikonduktor  yang  banyak diamati  dan  diteliti  adalah  TiO 2 .  TiO 2 memiliki energi gap yang relatif kecil disekitar 3,2 eV, stabil terhadap  cahaya,  tidak  beracun,  memiliki kemampuan  oksidasi  yang  tinggi  dan  non-korosif (Agustin  dkk,  2013).  TiO 2 dapat  dimanfaatkan dalam  berbagai  bidang,  seperti  fotokatalis,  DSSC, sensor dan lain-lain.
Dalam  aplikasi  untuk  fotokatalis  dan  DSSC, dibutuhkan  kemampuan  bahan  dalam  menyerap energi  sinar  matahari.TiO 2 sendiri  hanya  efektif bekerja  pada  panjang  gelombang  UV,  yang  berarti hanya  5%  dari  energi  cahaya  matahari  yang  dapat diserap  dengan  baik  oleh  TiO 2 .  Untuk mengoptimalkan  kinerja  TiO 2 dalam  menyerap energi cahaya matahari, maka diperlukan modifikasi berupa  pemberian  doping.  Salah  satu  doping  yang dapat digunakan adalah karbon aktif.
Karbon  aktif  merupakan  bahan  yang  mampu menjadi media adsorpsi yang dapat membantu TiO 2 mengadsorpsi  senyawa  target  dengan  baik  dan mampu  membantu  TiO 2 menyerap  energi  cahaya matahari secara optimal. Karbon aktif bersifat tidak beracun,  harganya  relatif  murah,  dan  mudah didapat.Karbon  aktif  dapat  dibuat  dari  ampas kopi.Ampas  kopi  merupakan  limbah  yang  mudah ditemukan  dan  biasanya  tidak  dimanfaatkan  secara optimal.Terutama  saat  ini  banyak  sekali  ditemukan tempat  usaha  yang  menjual  kopi.Namun,  limbah yang  dihasilkan  tidak  diolah  dan  hanya  dibuang. Oleh  sebab  itu,  dengan  mengolah  ampas  kopi menjadi karbon aktif akanmenjadikan limbah ampas kopi lebih bermanfaat.
Salah  satu  kemampuan  yang  dioptimalkan pada TiO 2 setelah ditambahkan dengan karbon aktif adalah  membantu  mengadsorpsi  senyawa  target dengan  baik.  Dalam  hal  ini  senyawa  target  dapat berupa  senyawa  yang  terkandung  pada  limbah, sehingga  kandungan  senyawa  polutan  dalam  limbah dapat  berkurang  dan  limbah  dapat  menjadi  air bersih. Salah satu limbah yang menjadi perhatian saat
ini  adalah  limbah  yang  berasal  dari  limbah medis.Salah satunya adalah antibiotik tetrasiklin yang cukup banyak digunakan dalam pengobatan.Namun, tetrasiklin  tidak  teradsorpsi  secara  sempurna  dalam pengobatan,  sehingga  70-90%  tetrasiklin  dibuang dari  tubuh  manusia  menjadi  urin  dan  fases.Hal  ini menjadikan  terdapat  limbah  tetrasiklin  di  tanah ataupun air tanah.
Pada  penelitian  ini  dilakukan  sintesis TiO 2 /Karbon  aktif  yang  berasal  dari  ampas  kopi khususnya  jenis  arabika.Hasil  sintesis  kemudian dikarakterisasi  dengan  Spektrofotometer  UV-Vis dan  FTIR  (Fourrier  Transform  Infra  Red)  untuk melihat  energi  gap  serta  gugus  fungsi  dari TiO 2 /Karbon  aktif.Sebelumnya  Karbon  aktif  yang berasal  dari  limbah  ampas  kopi  juga  diuji kualitasnya. Kemampuan sampel dalam mengadsorpsi  senyawa  target  kemudian  dilakukan dengan uji adsorpsi terhadap limbah tetrasiklin.

## METODE Pembuatan Karbon aktif
Ampas  kopi  disiapkan  dan  dijemur  di  bawah sinar  matahari  hingga  kering.Kemudian  diayak  dan selanjutnya diaktivasi dengan pemanasan menggunakan  furnace  pada  suhu  400°C  selama  90 menit.Ampas  kopi  kemudian  didinginkan  dan disimpan  dalam  desikator.  Setelah  itu,  ampas  kopi direndam  dalam  larutan  HCl  0,1  M  selama  48  jam dan  ditiriskan.  Sampel  kemudian  dicuci  dengan Aquades  hingga  pH  netral.Sampel  selanjutnya diopen  pada  suhu  98°C  hingga  kering.  Selanjutnya karbon aktif diuji kadar air, kadar abu dan daya serap ionnya  untuk  menentukan  kualitas  karbon  aktif (Huda dkk, 2015).
Sintesis TiO 2 /Karbon aktif Sintesis  TiO 2 /Karbon  aktif  ampas  kopi dilakukan  dengan  menyiapkan  TiO 2 /Karbon  aktif (1:1) dengan massa total 15 gr ditambahkan 100 ml aquades  diaduk  menggunakan  magnetic  stirrer selama  5  jam  dan  disonikasi  selama  30  menit. Sampel  kemudian  disaring  menggunakan  kertas Whatmen  42.  Selanjutnya  TiO 2 /Karbon  aktif dioven pada suhu 120°C selama 5 jam hingga kering dan  difurnace  pada  suhu  300°C  selama  2  jam (Anggraini dkk, 2016).Sampel selanjutnya diuji UV- Vis untuk melihat energi gap-nya dan uji FTIR untuk melihat gugus fungsi sampel.
Uji  Adsorpsi  oleh  TiO 2 /Karbon  terhadap Limbah Tetrasiklin
Uji  ini  dilakukan  dalam  kondisi  tertutup tanpa  cahaya  matahari  (Gambar  1).Pertama-tama
disiapkan  gelas  beaker  yang  telah  berisi  larutan Tetrasiklin 50 mg/l sebanyak 30 mL. Tiap-tiap gelas beaker  kemudian  dimasukkan  0,05  g  TiO 2 /Karbon aktif.  Selanjutnya  gelas  beaker  tersebut  diletakkan kedalam  kotak  yang  dapat  ditutup.  Lama  waktu pengujian  divariasikan  yaitu  selama  0,  4,  5,  dan  6 jam.
Gambar  1 .  Ilustrasi  proses  uji  adsorpsi  tanpa cahaya matahari

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kualitas Karbon Aktif Ampas Kopi
Pengujian  kualitas  karbon  aktif  ampas  kopi pada  penelitian  ini  telah  dibandingkan  dengan Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  06-3730-1995 tentang syarat mutu karbon aktif teknis serbuk yang meliputi  nilai  kadar  air,  kadar  abu  dan  daya  serap Iod. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 . Kualitas karbon aktif ampas kopi No  Pengujian Satuan  SNI Hasil Uji 1 Kadar air % Maks 15  13,8 2 Kadar abu % Maks 10  9,7 3 Daya serap Iod  mg/g Min 750  1.173,8
Berdasarkan  Tabel  1  terlihat  bahwa  ketiga hasil pengujian sudah memenuhi SNI 06-3730-1995. Untuk kadar air maksimal 15% untuk SNI, dan hasil uji  menunjukkan  karbon  aktif  ampas  kopi  sebesar 13,8%.  Dimana  kadar  air  karbon  aktif  ampas  kopi ini  sudah  memenuhi  SNI.  Penetapan  kadar  air  ini bertujuan untuk mengetahui sifat higroskopis karbon aktif.  Semakin  rendah  kadar  air  maka  semakin banyak tempat dalam pori yang dapat ditempati oleh adsorban  sehingga  adsorpsi  berlangsung  secara optimal.
Selanjutnya  untuk  kadar  abu  hasil  uji menunjukkan  nilai  sebesar  9,7  %,  dimana  nilai  ini sudah memenuhi SNI. Kadar abu ini dilakukan untuk mengetahui  kandungan  sisa  mineral  dalam  karbon aktif yang tidak dibuang saat karbonasi dan aktivasi. Mineral  yang  masih  tersisa  akan  menyebabkan terjadinya  penyumbatan  pori-pori  karbon  aktif sehingga  mempengaruhi  adsorpsi  yang  terjadi (Moelyaningrum, 2019). Nilai kadar abu yang masih
memenuhi SNI ini menunjukan bahwa penyumbatan yang  terjadi  pada  pori-pori  karbon  aktif  tidak banyak.
Untuk  uji  Iod  dihasilkan  sebesar  1.173,8 mg/g, dimana nilai ini sudah memenuhi standar SNI yaitu  minimal  750  mg/g.  Uji  iod  ini  merupakan parameter  untuk  mengetahui  kemampuan  karbon aktif  dalam  menyerap  molekul-molekul  dengan berat molekul kecil dan zat dalam fasa cair. Semakin tinggi  angka  Iod  maka  semakin  baik  karbon  aktif dalam  menyerap  molekul-molekul  yang  kecil  atau zat dalam fasa cari (Moelyaningrum, 2019).
Karakterisasi TiO 2 /Karbon Aktif
menggunakan Spektrofotometer UV-Vis Karakterisasi  TiO 2 /Karbon  aktif  dengan menggunakan  spektrofotometer  UV-Vis  bertujuan untuk  mengetahui  sifat  optis  dalam  hal  ini  adalah transmitansinya,  serta  untuk  menentukan  nilai energi  gap  sampel.Data  transmitasi  dilakukan dengan  panjang  gelombang  200  nm  –  800 nm.Transmitansi  merupakan  pengukuran  cahaya yang  melewati  medium.  Grafik  transmitansi TiO 2 /Karbon aktif dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2 . Grafik transmitansi TiO 2 /Karbon aktif
Berdasarkan  Gambar  2  terlihat  bahwa  grafik transmitansi  TiO 2 /Karbon  aktif  menunjukkan  data transmitansi maksimum dan transmitansi minimum. Untuk  transmitansi  maksimum  1  dan  maksimum  2 berturut-turut  adalah  154,1  dan  152,5  dengan panjang  gelombang  750  nm  dan  700  nm. Sementara,  transmitansi  minimum  1  dan  minimum 2 adalah 0,061 dan 0,06 dengan panjang gelombang 200  nm  dan  250  nm.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa transmitasi  minimum  berada  pada  kisaran  panjang gelombang sinar Ultra Violet (UV) (100 – 400 nm) dan  transmitasi  maksimum  di  kisaran  panjang gelombang cahaya tampak (400 – 800 nm).
Nilai  transmitasi  yang  kecil  menunjukkan bahwa  terdapat  gelombang  cahaya  yang  sedikit diteruskan,  demikian  pula  transmitasi  yang  tinggi menunjukkan  banyaknya  gelombang  cahaya  yang diteruskan  oleh  sampel.  Pada  kondisi  dimana transmitasi  maksimum,  maka  sampel  menyerap sedikit energi foton untuk dapat membuat elektron di pita valensi berpindah ke pita konduksi. Terlihat pada Gambar 2 bahwa pada panjang gelombang 450 nm, 550 nm, 700 nm dan 750 nm terjadi kenaikan transmitasi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sampel mampu  menyerap  energi  foton  secara  optimum pada panjang gelombang cahaya tampak.
Data  transmitansi  tersebut  dapat  digunakan untuk  menentukan  nilai  energi  gap  sampel,  dengan menggunakan  persamaan  Swanepoel  dan  metode Touc Plot.Gambar 3 menunjukkan hubungan antara energi  gap  terhadap  koefesien  yang  diserap  pada foton ( ) 2 h sebagai  koordinat  hingga  memotong sumbu energi sehingga diperoleh nilai energi gap.
Gambar 3 . Nilai energi gap TiO 2 /Karbon aktif
Berdasarkan Gambar 3 maka dapat diketahui bahwa  nilai  energi  gap  TiO 2 /Karbon  aktif  adalah  3 eV.  Nilai  energi  gap  ini  relatif  lebih  kecil  jika dibandingkan  dengan  nilai  energi  gap  TiO 2 murni yaitu  sebesar  3,2  eV  (Riyani  dkk,  2012).  Hal  ini menunjukkan penambahan karbon aktif menyebabkan terjadinya penurunan nilai energi gap pada  TiO 2 .Penambahan  karbon  aktif  menyebabkan terbentuknya  level  energi  baru  pada  pita  energi, sehingga menyebabkan elektron di pita valensi lebih mudah  berpindah  ke  pita  konduksi  (Agustin  dkk, 2013).
Karakterisasi TiO 2 /Karbon Aktif
Menggunakan FTIR
Gambar  4 . S pektrum  FTIR  (a)  Karbon  aktif,  (b) TiO 2 , (c) TiO 2 /Karbon aktif
Tabel 2 . I dentifikasi Vibrasi TiO 2 /Karbon aktif Sampel Bilangan  gelombang (cm -1 ) Gugus fungsi Karbon aktif 3674,95 O-H 2934,16 C-H 1581,75 C=C stretching 1236,37 C-O 580,91 C-C stretching TiO 2 600,94 dan 493,10 Ti-O-Ti TiO 2 /Karbon aktif 600,94 dan 524,64 Ti-O-Ti 1505,63 Ti-O-C
Berdasarkan  Gambar  4  (a)  dan  Tabel  2 diketahui  bahwa  pada  sampel  karbon  aktif  terjadi vibrasi  gugus  fungsi  O-H  pada  bilangan  gelombang pada 3674,95 cm -1 yang menunjukkan adanya gugus fungsi O-H, hal ini menunjukkan adanya kandungan air  didalam  sampel  (Kongsong,  P,  dkk,  2014). Bilangan  gelombang  2934,16  cm -1 menandakan adanya  gugus  fungsi  C-H  dan  1581,75  cm -1 menandakan  adanya  gugus  fungsi  C=C  stretching. Bilangan  gelombang  1236,37  cm -1 menandakan adanya  gugus  fungsi  C-O  dan  bilangan  gelombang 580,91  cm -1 menunjukkan  adanya  vibrasi  C-C  (Fan dkk, 2012).
Selanjutnya  pada  Gambar  4  (b)  merupakan kurva  FTIR  untuk  TiO 2 murni.  Pada  bilangan gelombang 600,94 cm -1 dan 493,10 cm -1 merupakan gugus  fungsi  Ti-O-Ti.  Daerah  serapan  400  –  800 cm -1 menunjukkan  ikatan  pada  bulk  titania  (Omri, 2014).  Selanjutnya  pada  Gambar  4  (c)  merupakan kurva  FTIR  sampel  TiO 2 /Karbon  aktif.Terdapat bilangan  gelombang  pada  1505,63  cm -1 yang merupakan ikatan vibrasi antara Ti-O-C (Lubis dkk,
2016).  Munculnya  gugus  fungsi  Ti-O-C  ini menunjukkan  adanya  keberadaan  karbon  aktif  yang telah  berikatan  dengan  TiO 2 .  Selain  itu,  pada bilangan  gelombang  524,64  cm -1 menandakan adanya  ikatan  Ti-O-Ti  yang  menunjukkan keberadaan TiO 2 .
Hasil  Uji  Adsorpsi  oleh  TiO 2 /Karbon terhadap Limbah Tetrasiklin
Uji adsorpsi dilakukan
dengan mencampurkan TiO 2 /Karbon aktif ke dalam limbah Tetrasiklin,  wadah  kemudian  diletakkan  dalam ruang  yang  tidak  disinari  dengan  cahaya  matahari atau dalam kondisi gelap. Lama waktu sampel dalam kondisi gelap tersebut divariasikan yaitu selama 0, 4, 5,  dan  6  jam.  Limbah  sebelum  dan  setelah  diuji adsorpsi  kemudian  diuji  dengan  menggunakan spektofotometer  UV-Vis  untuk  melihat  nilai absorbansinya.  Tabel  3  menunjukkan  nilai absorbansi limbah sebelum dan setelah diuji adsorpsi beserta persentase degradasinya.
Tabel  3. Nilai  absorbansi  dan  persentase  degradasi limbah  Tetrasiklin  sebelum  dan  setelah diuji adsorpsi Waktu uji (jam) Absorbansi Degradasi (%) A o A t
0 1,52 1,52 0 4 1,52 1,06 28,58 5 1,52 1,08 28,71 6 1,52 1,09 28,84
Dalam  proses  adsorpsi  terdapat  beberapa mekanisme yang terlibat, melibatkan interaksi antara limbah  organik  dan  gugus  fungsi  dari  karbon  aktif melalui  interaksi π - π ,  ikatan  hydrogen,  interaksi elektrostatis  dan  interaksi  hidrofobik.  Penambahan TiO 2 dengan  karbon  aktif  menyebabkan  terjadi penambahan  titik  aktif  untuk  menjerat  senyawa organik limbah (Cai, X., dkk, 2017).
Pada Tabel 3 terlihat bahwa sebelum sampel diuji  adsorpsi  nilai  absorbansinya  adalah  1,52  dan setalah  diberi  TiO 2 /Karbon  aktif  terjadi  perubahan nilai  absorbansi  dimana  pada  waktu  4  jam  senilai 1,06,  selama  waktu  5  jam  senilai  1,08,  dan  selama waktu  6  jam  senilai  1,09.  Terlihat  bahwa  nilai absorbansi  ketiga  waktu  tersebut  sama-sama mengalami  penurunan  jika  dibandingkan  sebelum diuji adsorpsi.Namun lamanya waktu inkubasi tidak menunjukkan  perubahan  nilai  absorbansi  yang signifikan. Dimana persentase degradasi pada waktu 4,  5,  dan  6  jam  berturut-turut  adalah  28,58%,
28,71%  dan  28,84%.  Terlihat  bahwa  persentse degradasi ketiga lama waktu perendaman ini berada
pada  nilai  persentase  yang  relatif  rendah.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pemberian  TiO 2 /Karbon  aktif pada  limbah  Tetrasiklin  selama  uji  adsorpsi  belum bekerja secara optimal.

## KESIMPULAN
Dalam  penelitian  ini  diperoleh  hasil  uji kualitas  karbon  aktif  dari  ampas  kopi  sudah memenuhi  SNI  06-3730-1995.  Setalah  TiO 2 ditambah karbon aktif diperoleh energi gap sebesar 3 eV.  Gugus  fungsi  untuk  sampel  karbon  aktif menunjukkan adanya gugus O-H, C-H, C=C, C-O, dan  C-C.  Untuk  TiO 2 murni  memiliki  puncak serapan  gugus  Ti-O-Ti.  Sedangkan  sampel TiO 2 /Karbon  aktif  memiliki  gugus  fungsi  Ti-O-Ti dan Ti-O-C yang menunjukkan adanya ikatan antara karbon  aktif  dan  TiO 2 .  Hasil  uji  adsorpsi menunjukkan  persentase  degradasi  yang  relatif rendah  yaitu  untuk  variasi  waktu  4,  5,  dan  6  jam berturut-turut yaitu 28,58%, 28,71% dan 28,84%. Pemberian  TiO 2 /Karbon  aktif  pada  limbah Tetrasiklin selama uji adsorpsi belum bekerja secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin, T, Prasetya, N. B.A., dan Widodo, D.S., 2013,  Sintesis  Komposit  TiO 2 -Karbon  Aktif Untuk  Fotokatalisis  Larutan  Zat  Warna Direct Blue 19 dan Ion Logam Pb 2+ dan Cd 2+ Secara  Simultan, Jurnal  Kimia  Sains  dan Aplikasi 16(3): 102–7.
Anggraini,  P.D.,  Setiawan,  A.,  dan  Mayangsari,
N.E.,  2016,  Sintesis  dan  Karakterisasi  TiO 2 - Karbon  Aktif  Tempurung  Kelapa  Sebagai Photocatalyst  Agent  Dalam  Pengolahan Limbah Cair Batik. (2623): 99–104.
Cai,  X.,  Li,  J.,  Liu,  Y.,  Yan,  Z.,  Tan,  X.,  Liu,S.,
Zeng,  G.,  Gu,  Y.,  Hu,  X.,  dan  Jiang,  L., 2017,  Titanium  Dioxide-Coated  Biochar Composite  as  Adsorptive  and  Photocatalytic Degradation  Materials  for  The  Removal  of Aqueous  Organic  Pollutants, Journal  of Chemical Technology and Biotechnology
Fan,  M,  Dasong  D,  dan  Biao  H.,  2012,  Fourier Transform  InfraredSpectroscopy  for  Natural Fibres. Fourier Transform - Materials Analysis . Grautreau,  R.,  dan  Savin,  W.,  2006, Scaum’s Outlines  Fisika  Modern  Edisi  Kedua ,  Erlangga, Jakarta.
Huda,  H,  Z  Ardi,  dan  Johansyah,  A.,  2015,  Studi Kinetika Adsorpsi Nilai Besi pada Air Sumur Menggunakan  Karbon  Aktif  dari  Ampas Kopi, Jurnal IPTEK 19(2): 49–58.
Lubis, S., dkk, 2016, Photocatalytic Degradation of Indigo  Carmine  ByTiO2/Activated  Carbon Derived From Waste Coffee Grounds. Jurnal Natural 16(1): 21–26.
Moelyaningrum,  A.  D.,  2019,  Pemanfaatan  Arang
Aktif Ampas Kopi
SebagaiAdsorben
Kadmium Pada Air Sumur ( The Usage of Coffee Waste Actived Charcoal as Adsorbent of Cadmium in  Well  Water ). Jurnal  TeknologiLingkungan Lahan Basah 7(1): 011. Omri,  A  dkk.,  2014,  Synthesis  Surface Characterization  and  Photocatalytic  43 Activity of TiO 2 Supported on Almond Shell Activated  Carbon. Journal  of  Materials  Science and Technology 30(9): 894–902.
Riyani,  Kapti,  Tien  S.,  dan  Dwiasih.  D.W.,  2012,
PengolahanLimbah  Cair  Batik  Menggunakan Fotokatalis  TiO 2 -Dopan-N  DenganBantuan Sinar Matahari. Jurnal Kimia VALENSI 2(5).